## Pengaruh Variasi Dosis, Waktu Kontak dan Kecepatan Pengadukan terhadap Adsorpsi Merkuri dengan Menggunakan Adsorben dari Lumpur IPA PDAM
Author: Monik Kasman 1 Hadrah 2 Anggrika Riyanti 3 Emelda Raudhati 4 Lucya Handayani 5
Afiliation: Universitas Batanghari Jambi 1,2,3,4,5

## Corresponding email
hadrah.hasan@gmail.com
Histori Naskah:
Submit: 2023-11-30 Accepted: 2023-12-05 Published: 2023-12-06 This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International License

## Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa adsorben lumpur PDAM IPA  teraktivasi  lebih  banyak  menyerap  merkuri  dibandingkan  tanpa aktivasi.  Pengujian  dilakukan  dengan  5  variasi  dosis  lumpur  aktif  yaitu  1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram dan 5 gram dan setelah diaktivasi hasilnya menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  dosis  adsorben  maka  semakin  besar pula  potensi  penurunan  konsentrasi  merkuri  dalam  air.  Limbah  dan meningkatkan  konsentrasi  merkuri  dalam  limbah  efisiensi  penghapusan 95%. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah pengolahan air minum di PDAM dari kolam pengolahan lumpur PDAM Tanjung Sari Kota  Jambi,  bahan  kimia  HgSO4  dalam  bentuk  padat,  Aquades,  Larutan NaOH dan Larutan HNO3 pekat. Waktu yang digunakan adalah variasi 15, 30,  45,  60  dan  75  menit,  dimana  semakin  lama  waktu  kontak  maka kemampuan  adsorben  dalam  menyerap  adsorbat  semakin  besar  sehingga meningkatkan  efisiensi  merkuri  sebesar  91%.  Semakin  tinggi  kecepatan pengadukan, semakin baik efisiensi penghilangan merkuri. Hasil penelitian menunjukkan efisiensi penyisihan sebesar 95%, dan efektivitas lumpur IPA PDAM sebagai adsorben sangat baik dengan aktivasi (TAVB) terlihat pada efisiensi  penyisihan  hingga  95%,  karena  aktivasi  adsorben  meningkat. daerah  pori  daerah  adsorpsi.  Model  isoterm  yang  cocok  untuk  penelitian adsorpsi lumpur IPA PDAM adalah Isoterm Langmuir. Rata-rata persentase penurunan  pengaruh  ketiga  dosis,  waktu  kontak,  dan  kecepatan  adsorben terhadap  sisa  lumpur  aktif  mempunyai  kemampuan  menyerap  merkuri sebesar  93%,  sehingga  hasil  tersebut  dapat  menunjukkan  bahwa  lumpur limbah  PDAM  IPA  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku.  Adsorben dalam  pengolahan  limbah  logam  berat  seperti  merkuri.  Hal  ini dimungkinkan karena lumpur PDAM IPA dengan aktivasi telah menyerap merkuri sehingga permukaannya tertutup dan pori-porinya mengecil.
Kata kunci : Merkuri, Adsorben, Model Isoterm

## Pendahuluan
Merkuri  adalah  logam  berat  yang  bersifat  toksik  dan  berbahaya  bagi  manusia  dan  lingkungan.  Merkuri merupakan logam yang mudah mengendap dan dapat terakumulasi pada sedimen wilayah perairan.
Logam  berat  menjadi  berbahaya  dikarenakan  sistem  bioakumulasi  yaitu  peningkatan  konsentrasi  unsur kimia di dalam tubuh makhluk hidup (Nuraini, 2015).
Hg atau merkuri merupakan salah satu unsur yang paling beracun diantara logam berat yang ada dan akan mengakibatkan  kerusakan  otak  secara  permanen  dan kerusakan  ginjal  apabila  terpapar  pada  konsentrasi
yang  tinggi  (Stancheva,  2013).  Kadar  merkuri  Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor 492/Menkes/Per/IV/2010  tentang  persyaratan  kualitas  air  minum  maksimum  di  dalam  air  sebesar  0,001 mg/L atau sekitar 1 (μg/L).
Merkuri  yang  dapat  membahayakan  tersebut  perlu  direduksi  sehingga  dapat  mengurangi  konsentrasi merkuri yang dibuang ke lingkungan. Salah satunya metode untuk mereduksi Hg melalui teknik adsorpsi.
Adsorben yang dapat digunakan untuk menyerap merkuri salah satunya adalah sisa pengolahan air minum di PDAM, yang dalam hal ini disebut lumpur IPA (Instalasi Pengolahan Air Bersih) PDAM. Perusahaan daerah  air  minum  (PDAM)  merupakan  perusahaan  penghasil  air  bersih  yang  bersumber  dari  Sungai Batanghari  di  Kota  Jambi.  Pada  setiap  tahap  proses  pengolahan  air  minum  dari  koagulasi,  flokulasi, sedimentasi dan filtrasi akan menghasilkan lumpur, sehingga lumpur buangan yang dihasilkan jumlahnya banyak. Jika tidak terolah lumpur tersebut akan menimbulkan berbagai masalah pada lingkungan sekitar.
Proses adsorpsi secara umum dipengaruhi oleh jumlah adsorben, waktu kontak dan kecepatan pengadukan. Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  ini  dilakukan  pengamatan  terhadap  pengaruh  dosis,  waktu  kontak  dan kecepatan pengadukan untuk mengoptimalkan proses adsorpsi. Penelitian ini membahas pengaruh variasi dosis, waktu kontak dan kecepatan pengadukan terhadap adsorpsi merkuri dengan menggunakan adsorben dari lumpur IPA PDAM.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi dosis adsorben, waktu kontak dan kecepatan pengadukan  terhadap  konsentrasi  logam  berat  merkuri  dan  mengetahui  efektivitas  lumpur  IPA  PDAM sebagai adsorben untuk mereduksi logam berat merkuri.

## Studi Literatur
Menurut Selintung dan Azikin (2002), lumpur yang dihasilkan dari proses air minum mengandung partikel padatan sebesar 17,62% yang sebagian besar merupakan senyawa organik sehingga menurut Graham, et al. (2001),  lumpur  hasil  pengolahan  air  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  karbon  aktif.  Berdasarkan  kondisi tersebut  maka  untuk  menurunkan  kandungan  merkuri  pada  air  limbah  dapat  dilakukan  dengan memanfaatkan lumpur buangan PDAM sebagai suatu usaha meminimalisasi kandungan pencemar pada air limbah tersebut. Lumpur IPA PDAM yang berasal dari instalasi pengolahan air minum mengandung oksida logam Al2O3+ SiO2. Oksida logam tersebut akan digunakan untuk menurunkan limbah yang mengandung merkuri yaitu dengan pemanfaatan lumpur buangan PDAM sebagai bahan adsorben.

## Metode Penelitian
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sisa  pengolahan  air  minum  di  PDAM  dari  kolam pengolahan lumpur di PDAM Tanjung Sari Kota Jambi, zat kimia HgSO4 dalam bentuk padatan, Aquades, Larutan NaOH dan Larutan HNO3pekat. Variabel bebas yang digunakan adalah dosis adsorben yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 gr/250ml, waktu kontak yaitu 15, 30, 45, 60, dan 75 menit dan kecepatan pengadukan yaitu 60, 100, 120, 150 dan 180 rpm. Variabel terikat pada penelitian ini adalah konsentrasi logam berat Merkuri (Hg).
Jenis yang pertama Lumpur IPA PDAM dikumpulkan dan dikeringkan. Sebelum di oven, timbang loyang yang  akan  digunakan  kemudian  timbang  berat  basah  lumpur,  lumpur  IPA  PDAM  dipanaskan  pada temperatur 110 o C selama 72 jam secara berkala dengan pengeringan 8 jam selama 9 hari. Kemudian berat lumpur kering ditimbang setelah itu diayak dengan saringan ukuran 0.425 mm (35 mesh).
Jenis  yang  kedua  IPA  PDAM  direndam  dalam  NaoH  0,1M  selama  2  jam  guna  menghilangkan  kotoran permukaan  dan  mineral  yang  dapat  dilepaskan.  Selanjutnya  dicuci  dan  dibilas  dengan  menggunakan aquades, lalu dikeringkan lagi. Setelah lumpur kering diayak dengan ukuran 0.425 mm (35 mesh).
Adsorben  yang  digunakan adalah lumpur  PDAM  yang  diperoleh  dari  PDAM Tanjung  Sari Kota Jambi. Karakteristik  adsorben  dilakukan  sebelum  dan  setelah  proses  adsorpsi  dengan  Analisis  SEM  ( Scanning Electron Microscopy ). Pembuatan larutan artifisial aqueous solution HgSO4 dengan melarutkan bubuk Hg sebanyak 5 mg kedalam 1 liter aquades pada labu ukur 1000 ml, lalu dihomogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer . Sebanyak 10 ml larutan HgSO4 (aq) dipipet lalu dimasukkan dalam beaker glass 500 ml dengan  aquades  250  ml.  Dosis  yang  digunakan  adalah  1,  2,  3,  4  dan  5  gr/250ml.  Waktu  kontak  dan kecepatan  pengadukan  yang  digunakan  adalah  15  menit  dan  60  RPM  secara  berurut.  Sebanyak  10  ml larutan HgSO4 (aq) dipipet lalu dimasukkan dalam beaker glass 500 ml dengan aquades 250 ml. masing- masing ditambahkan adsorben lumpur IPA PDAM sebanyak 1 gr/250ml dengan kecepatan 60 RPM selama 15, 30, 45, 60 dan 75 menit. Kemudian larutan dipisahkan dengan cara menyaring filtratnya dengan kertas saring  dan  dianalisis  dengan  AAS.  Sebanyak  10  ml  larutan  HgSO4  (aq)  dipipet lalu  dimasukkan  dalam beaker glass 500 ml dengan aquades 250 ml. Adsorben dimasukkan 1 gr dan di jartest dengan kecepatan pengadukan 60, 75, 90, 120, 150 dan 180 RPM dengan waktu kontak 15 menit.
Siapkan sampel limbah aqueous solution HgSO4, sebelum diolah periksa dahulu konsentrasi merkuri (Hg), Siapkan beaker  glass sebanyak  5  buah,  Isi beaker  glass tersebut  dengan  air  aqueous  solution  HgSO4 sebanyak 250 ml, dengan konsentrasi 5 mg/L. Masing-masing beaker glass ditambahkan dosis adsorben sesuai  dengan  ketentuan  1,  2,  3,  4  dan  5  gram  dengan  variasi  ukuran  35  mesh  (0.5  mm), Beaker  glass tersebut  diaduk  dengan Flokulator  Jartest berkecepatan  sesuai  ketentuan  dengan  waktu  kontak  tertentu, Setelah  itu  larutan  disaring  kemudian  filtrat  yang  dihasilkan  ditampung  dan  diukur  konsentrasi  Hg menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA), Dicari kapasitas adsorpsi maksimum, lalu dilakukan uji kesesuaian model Isoterm menggunakan persamaan Langmuir dan Persamaan Freundlich.   Pengujian SEM  dilakukan  untuk  mengetahui  morflologi  struktur  permukaan  adsorben  suatu  material  (bentuk permukaan dan bentuk pori-pori secara detail). SEM yang digunakan adalah SEM model S-3400N.
Sampel yang dianalisis menggunakan SEM adalah adsorben tanpa aktivasi (TAVA) dan adsorben dengan aktivasI (TAVB).

## Hasil
Pembuatan Adsorben Lumpur IPA PDAM
Adsorben  lumpur  IPA  PDAM  tanpa  aktivasi,  disebut  TAVA  dan  adsorben  lumpur  IPA  PDAM  dengan aktivasi, disebut TAVB.
TAVA dibuat dengan cara mengeringkan sampel lumpur IPA PDAM selama 72 jam secara berkala dalam oven (8 jam 9 hari) pada suhu 110oC setelah dikeringkan lumpur IPA PDAM menjadi warna coklat muda dan disimpan ditempat kedap udara.
Pembuatan TAVB dilakukan dengan mengaktivasi sampel lumpur IPA PDAM dalam larutan NaOH 0,1 M selama 2 jam. Pada saat aktivasi terlihat gelembung-gelembung keluar dari larutan
Analisis Faktor yang mempengaruhi Adsorpsi Merkuri oleh Adsorben Lumpur IPA PDAM
Pengaruh Dosis Adsorben Lumpur IPA PDAM
Tabel 1. Pengaruh dosis adsorben terhadap efisiensi Penyisihan Merkuri menggunakan Adsorben Tanpa
Aktivasi Variasi Dosis (gr/ml) Cin (mg/l) Cout (mg/l) Efisiensi Penyisihan (%) 1 2 3 1 5 2.6698 47 2 5 2.4708 51 3 5 1.9482 61 4 5 1.5914 68 5 5 1.2711 75 Tabel 2. Efisiensi Penyisihan Merkuri Menggunakan Adsorben dengan Aktivasi Variasi Dosis (gr/ml) Cin (mg/l) Cout (mg/l) Efisiensi Penyisihan (%) 1 2 3 1 5 1.2668 75 2 5 1.2488 75 3 5 0.5587 89 4 5 0.3176 94 5 5 0.2478 95
Gambar 1. Grafik Penyisihan Merkuri dengan Variasi Dosis Adsorben
Perbandingan efisiensi penyisihan menggunakan lumpur IPA PDAM tanpa aktivasi dan dengan aktivasi sangat meningkat terlihat jelas pada gambar di atas. Variasi dosis 5 gr/ml tanpa aktivasi didapatkan hasil efisiensi  sebesar  75%  dan  dengan  aktivasi  didapatkan  hasil  sebesar  95%.  Dari  variasi  adsorben  ini  bisa dilihat kemampuan penyerapan pada proses adsorpsi lebih tinggi dengan menggunakan lumpur IPA PDAM dengan aktivasi dikarenakan ukuran pori bertambah besar sehingga penyerapan lebih baik.
Pengaruh Waktu Kontak Adsorben Lumpur IPA PDAM
47% 51% 61% 68% 75% 75% 75% 89% 94% 95% 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 2 4 6 Efi si e n si Pen yi si h an (% ) Dosis (mg/l) TAVA TAVB
Tabel 3 . Pengaruh waktu kontak terhadap efisiensi Penyisihan Merkuri menggunakan Adsorben Tanpa
Aktivasi Variasi Waktu Kontak (gr/ml) Cin (mg/l) Cout (mg/l) Efisiensi Penyisihan (%) 1 2 3 15 5 2.6698 47 30 5 2.2471 55 45 5 1.9951 60 60 5 1.7976 64 75 5 1.4722 71 Tabel 4 .Pengaruh waktu kontak terhadap efisiensi Penyisihan menggunkan Adsorben dengan Aktivasi
Variasi Waktu Kontak (gr/ml) Cin (mg/l) Cout (mg/l) Efisiensi Penyisihan (%) 1 2 3 15 5 1.8131 64 30 5 1.5541 69 45 5 0.9166 82 60 5 0.6176 88 75 5 0.4744 91
Gambar 2. Berdasarkan Gambar diatas dapat diketahui bahwa penyerapan terhadap variasi waktu kontak mencapai optimum pada waktu kontak 75 menit. Peningkatan pada variasi waktu kontak bisa dilihat pada grafik diatas. Hasil penelitian ini menunjukkan penurunan merkuri dengan adsorben lumpur IPA PDAM terbesar terjadi pada waktu kontak 75 menit dengan efisiensi 71% untuk TAVA dan 91% untuk TAVB.

## Pengaruh Kecepatan Pengadukan Adsorben Lumpur IPA PDAM
Tabel  5. Pengaruh  kecepatan  pengadukan  terhadap  efisiensi  Penyisihan  menggunakan  Adsorben  Tanpa Aktivasi
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 20 40 60 80 Efi si e n si Pen yi si h an (% ) Waktu Kontak (menit) TAVA TAVB
Variasi Kecepatan Pengadukan (Rpm) Cin (mg/l) Cout (mg/l) Efisiensi Penyisihan (%) 1 2 3 60 5 1.9698 61 100 5 1.7351 65 120 5 1.7221 66 150 5 1.2523 75 180 5 0.9744 81
Tabel 6. Pengaruh kecepatan pengadukan terhadap efisiensi Penyisihan Merkuri menggunakan Adsorben dengan Aktivasi Variasi Kecepatan Pengadukan (Rpm) Cin (mg/l) Cout (mg/l) Efisiensi Penyisihan (%) 1 2 3 60 5 1.5598 69 100 5 1.2698 75 120 5 0.8147 84 150 5 0.5456 89 180 5 0.2384 95
Gambar 3. tampak bahwa semakin lama kecepatan pengadukan maka semakin baik efisiensi penyisihan merkuri. Pada penelitian ini didapatkan kecepatan pengadukan yang baik yaitu dengan aktivasi (TAVB) pada kecepatan pengadukan 180 rpm dengan waktu pengadukan 15 menit hasil efisiensi sebesar 95% .

## Pembahasan
Analisis Mekanisme Adsorpsi Merkuri oleh Adsorben Lumpur IPA PDAM

## A. Model Isoterm Freundlich (TAVA dan TAVB)
Pengujian model adsorpsi isoterm yang bertujuan untuk  mengetahui bagaimana bentuk penyerapan oleh lumpur  IPA  PDAM.  Terdapat  2  model  isoterm  yang  diuji  yaitu  Isoterm  Freundlich  dan  model  Isoterm
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 50 100 150 200 Efi si e n si Pn yi si h an (% ) Kecepatan Pengadukan (Rpm) TAVA TAVB
Langmuir.  Berdasarkan  nilai  yang  dihasilkan  pada  Isoterm  Freundlich  antara  TAVA  dan  TAVB,  pada penelitian ini TAVB mempunyai hasil yang lebih baik karena aktivasi adsorben akan memperluas bidang penyerapan.
Tabel 7 . Kapasitas Adsopsi Merkuri dengan menggunakan Metode Isothem Freundlich tanpa Aktivasi Waktu Kontak (menit)  Cin Ce Log Ce qe Log qe 1 2 3 4 5 15 5 2.6698  0.426478 0.58255 - 0.2346667 30 5 2.2474  0.351680 0.68815 - 0.1623168 45 5 1.9951  0.299964  0.751225 - 0.1242299 60 5 1.7976  0.254693 0.8006 - 0.0965844 75 5 1.4722  0.167966 0.88195 - 0.0545560 Tabel 8 . Kapasitas Adsopsi Merkuri dengan menggunakan Metode Isothem Freundlich dengan Aktivasi Waktu Kontak (menit)  Cin Ce Log Ce qe Log qe 1 2 3 4 5 15 5 1.8131  0.258421  0.796725 - 0.0986915 30 5 1.5541  0.191478  0.861475 - 0.0647573 45 5 0.9166  -0.03782 1.02085 0.0089619 60 5 0.6176  -0.20929 1.0956 0.0396520 75 5 0.4744  -0.32385 1.1314 0.0536161
Dari Tabel 7 dan Table 8 dapat dilihat bahwa adsorpsi dengan menggunakan lumpur  IPA PDAM tanpa aktivasi dan dengan aktivasi berbeda pada perolehan kapasitas adsorpsi pada saat kesetimbangan (qe).
Dari kedua grafik pada gambar 7 dan gambar 8 dapat dilihat grafik linier nilai koefisien korelasi terbesar pada lumpur IPA PDAM dengan waktu kontak 75 menit lebih signifikan menggunakan lumpur IPA PDAM tanpa aktivasi dengan nilai R2= 0.9997 mendekati 1. Adsorpsi pada model ini terjadi secara multilayer dan situs bersifat heterogen dari molekul-molekul adsorbat pada permukaan adsorben.
Gambar 4. Metode Isoterm Freundlich Tanpa Aktivasi (TAVA)
Gambar 5. Metode Isoterm Freundlich dengan Aktivasi (TAVB)
Tabel 9. Konstanta Isoterm Adsorpsi Freundlich
Unit Adsorben TAVA TAVB Kapasitas Adsorpsi, Kf mg/g 1,2624 1,8997 Tipikal Adsorpsi, 1/n -1,335 -0,3488 Intensitas dari Adsorpsi, n -0,74906 -2,86697 Korelasi, R 2 0,9997 0,999
Tabel 9. nilai-nilai konstanta freundlich didapatkan dari nilai kemiringan dan memotong plot antara log qe dan log ce. Konstanta yang dihitung dari kedua jenis adsorben dengan nilai 1/n <1 (1.335) untuk TAVA dan (0.3488) untuk TAVB.

## B. Model Isoterm Langmuir (TAVA dan TAVB)
Pengujian  yang  dilakukan  model  Isoterm  Langmuir  tanpa  aktivasi  dan  dengan  aktivasi  memiliki  sedikit perbedaan  pada  nilai  qe.  Nilai  qe ini  memiliki  kesetimbangan  adsorpsi tersendiri.  Nilai  yang  dihasilkan pada Isoterm Langmuir antara TAVA dan TAVB, mengindikasi bahwa proses adsorpsi berjalan lebih baik di TAVB karena aktivasi adsorben memperbesar luas pori bidang penyerapan. Model Isoterm Langmuir tanpa aktivasi dan dengan aktivasi
y = -1.335x 2 + 0.1012x - 0.0344 R² = 0.9997 -0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0 0.5 Log q e Log Ce Metode Isothem Freundlich TAVA y = -0.3488x 2 - 0.2787x - 0.0013 R² = 0.999 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 -0.5 0 0.5 Log q e Log Ce Metode Isothem Freundlich TAVB
Tabel  10 .  Kapasitas  Adsopsi  Merkuri  dengan menggunakan  Metode  Isothem  Langmuir  Tanpa
Aktivasi Waktu Kontak (menit)  Cin Ce Qe Ce/qe 1 2 3 4 15 5 2.6698 0.58255 4.582954 30 5 2.474 0.68815 3.265857 45 5 1.9951  0.751225  2.655795 60 5 1.7976 0.8006 2.245316 75 5 1.4722 0.88195 1.669255 Tabel  11 .  Kapasitas  Adsopsi  Merkuri  dengan menggunakan Metode Isothem Langmuir Dengan Aktivasi Waktu Kontak (menit)  Cin Ce Qe Ce/qe 1 2 3 4 15 5 1.8131  0.796725  2.2756911 30 5 1.5541  0.861475  1.8039989 45 5 0.9166 1.02085 0.8978792 60 5 0.6176 1.0956 0.5637093 75 5 0.4744 1.1314 0.4193035
Data  hasil  penelitian  pada  tabel  10  dan  11  menyatakan  bahwa  nilai  qe  pada  lumpur  IPA  PDAM  tanpa aktivasi dan dengan aktivasi menggunakan model Isoterm Langmuir pada waktu kontak 75 menit memiliki kapasitas serapan pada saat setimbang.
Gambar 6. Metode Isoterm Langmuir TAVA
y = 0.8265x 2 - 1.0009x + 1.3587 R² = 0.9999 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 Ce /q e (m g/ l) Ce Metode Isothem Langmuir TAVA
Gambar 7. Metode Isoterm Langmuir TAVB
Pada hasil perhitungan isoterm langmuir didapatkan nilai-nilai konstanta pada adsorpsi merkuri, bisa dilihat pada Tabel dibawah ini.
Tabel 12. Konstanta Isoterm Adsorpsi Langmuir Unit Adsorben TAVA TAVB Kapasitas Adsorpsi, Qo mg/g 1,2099 2,8089 Equilibrium Konstanta Adsorpsi, b 1,644915 0,2129 21 Konstanta Langmuir, Rl 0,010031 0,0725 94 Korelasi, R 2 0,9999 0,9999
Tabel 12. menunjukan bahwa hubungan variabel bebas dan terikat signifikan dan kuat, hal ini diperlihatkan dengan nilai R2 yang mendekati 1, sehingga model isoterm Langmuir pada adsorpsi merkuri dengan lumpur IPA  PDAM  dapat  digunakan.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  nilai  konstanta  Langmuir  Qo  dan  b, diperoleh  dari  intersep  dan  kemiringan  plot  antara  (Ce/qe)  vs  (1/Ce).  Nilai  konstanta  untuk  kedua  jenis adsorben adalah nilai 0 <RL <1 (0.010031) untuk TAVA dan 0 <RL <1 (0.072594) untuk TAVB. Nilai ini menunjukkan bahwa proses adsorpsi model isoterm langmuir berjalan baik. Model Isoterm Freundlich dan Isoterm  Langmuir  pada  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penelitian  terjadi  secara  monolayer  dan multilayer.

## Analisis Adsorpsi Merkuri oleh Lumpur IPA PDAM dengan SEM
Karakterisasi  Adsorben  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  SEM  yang  berfungsi  untuk  mengetahui karakteristik  dari  suatu  zat. Scanning  Electron  Microscopes (SEM)  digunakan  untuk  melihat  bentuk morfologi  suatu  material  bentuk  permukaan  dan  bentuk  pori-pori  secara  detail,  semakin  berpori  suatu permukaan adsorben, maka kapasitas adsorpsi akan semakin besar.
y = 0.356x 2 + 0.5648x
+ 0.0758 R² = 0.9999 0 1 2 3 0 1 2 Ce /q e (m g/ l) Ce Metode Isothem Langmuir TAVB
(a)

## (b)
Gambar  4.11  Permukaan  Adsorben  Lumpur  IPA  PDAM  Sebelum  Proses  adsorpsi  dengan  perbesaran 1000x, TAVA (a) TAVB (b)
berdasarkan  pengamatan  dengan  perbesaran  1000x  lumpur  IPA  PDAM  setelah  aktivasi  dengan  NaOH memiliki pori-pori yang lebih besar dibandingkan lumpur IPA PDAM yang belum diaktivasi. Pada lumpur IPA PDAM tanpa aktivasi, struktur pori-pori dari lumpur berukuran kecil.
Setelah  dilakukan  percobaan batch ,  residu  lumpur  IPA  PDAM  tanpa  aktivasi  (TAVA)  dan  lumpur  IPA PDAM dengan aktivasi (TAVB) dikeringkan dengan menggunakan oven. Lalu dilakukan uji SEM untuk mengetahui  apakah  pori-pori  dari  adsorben  akan  berubah  setelah  melakukan  penyerapan  merkuri  (Hg). Hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  pada  Gambar  4.3.  Jika  dilihat  dengan  perbesaran  1000x  bentuk permukaan  pada  adsorben lumpur  IPA  PDAM  tanpa aktivasi  dan  dengan  aktivasi  terlihat hampir  sama. Pori-pori  adsorben  lumpur  IPA  PDAM  tanpa  aktivasi  menunjukkan  gumpalan  yang  tidak  teratur  dan dengan ukuran bervariasi sedangkan adsorben lumpur IPA PDAM dengan aktivasi permukaannya terlihat gumpalan  lebih  rapat  dan  ukuran  bervariasi.  Hal  ini  dimungkinkan  karna  lumpur  IPA  PDAM  dengan aktivasi telah menyerap merkuri sehingga permukaannya tertutup dan pori-porinya menjadi lebih kecil.
(a)

## (b)
Gambar 4.12 Permukaan adsorben lumpur IPA PDAM setelah proses adsorpsi merkuri, TAVA (a) TAVB (b)

## Kesimpulan
1. Penelitian menunjukkan adsorben lumpur IPA PDAM yang telah diaktivasi lebih banyak menyerap merkuri  dibandingkan  tanpa  aktivasi.  Semakin  banyak  dosis  adsorben  maka  potensi  untuk penurunan konsentrasi merkuri pada limbah semakin besar dan meningkatan efisiensi penyisihan sebesar 95%. Semakin lama waktu kontak, kemampuan pada adsorben dalam menyerap adsorbat akan semakin besar terjadi peningkatan efisiensi 91%. Semakin tinggi kecepatan pengadukan maka semakin baik efisiensi penyisihan merkuri dalam penelitian ini terjadi efisiensi penyisihan sebesar 95%.
2. Efektivitas lumpur IPA PDAM sebagai adsorben sangat baik dengan aktivasi (TAVB) terlihat pada efisensi  penyisihan  hingga  95%,  karena  aktivasi  adsorben  memperbesar  luas  pori  bidang penyerapan.  Model Isotherm yang  sesuai  dalam  penelitian  adsorpsi  lumpur  IPA  PDAM  yaitu Isotherm Langmuir.

## Saran
Agar  penelitian  di  masa  depan  menjadi  lebih  baik,  disarankan  dari  penelitian  ini  untuk  melakukan penambahan variabel bebas terhadap proses adsorpsi, seperti menggunakan variasi konsentrasi limbah, pH,
dan  suhu  pada  limbah  logam  berat  serta  penambahan  metode  uji  untuk  karakterisasi  adsorben  dengan metode uji yang lebih lengkap seperti, XRF, XRD, BET, dan FTIR.

## Daftar Pustaka
Fitriani,  Dkk,  2011,  Pemanfaatan  Lumpur  Buangan  PDAM  untuk  Menurunkan  Fosfat  pada  Limbah Laundry dengan Metode Adsorpsi, Universitas Mulawarman.
Kasman,  M,  2010,  Adsorption  of  iron  (II)  from  Aqueous  Solution  by  Sodium  Hydroxide  rice  husk: Response Surface Methodology and Isotherm Study, University of Malay , Kuala Lumpur, Malaysia.
Muhammad, Y. F. 2010. Unsur Hara Makro dan Mikro . Jakarta.
Nainggolan,  N.,  2003.  Ikan  Mengandung  Merkuri  Menimbulkan  Penyakit  Jantung.  Suara  Pembaharuan tanggal 06 Januari 2003. Jakarta.
Peraturan Menteri Kesehatan, 2010, Persyaratan Kualitas Air Minum Maksimum didalam Air, Jakarta.
Salmariza Sy, Dkk, 2016, Adsorbsi ION Cr(VI) Menggunakan Adsorben dari Limbah Padat Lumpur Aktif Industri Crumb Rubber, Universitas Andalas, Padang.
Saragih  SA.  2008.  Pembuatan  dan  Karakterisasi  Karbon  Aktif  dari  Batubara  Riau  Sebagai  Adsorben.
[tesis]. Jakarta: Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
Setiabudi, Bambang T. 2005. Penyebaran Merkuri Akibat Usaha Pertambangan Emas di Daerah Sangon,
Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta.